## TINJAUAN BIOFABRIKASI NANOPARTIKEL PERAK DAN EMAS DENGAN MENGGUNAKAN EKTRAK TANAMAN

## REVIEW BIOFABRICATION OF SILVER AND GOLD NANOPARTICLES USING PLANTS EXTRACT
Nancy Willian 1,* , Hilfi Pardi 2 1,2 Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau
*email korespondensi : nancywillian@umrah.ac.id

## Abstrak
Nanomaterials  are  obtained  from  biological  synthesis  materials  through  environmentally  friendly green  chemical  based  techniques.  This  review  is  focused  on  the  synthesis  of  silver  and  gold  metal nanoparticles  in  plants  and  their  characteristics.  Plant  extracts  that  were  carried  out  experimentally provided various characterizations. The strategy plays an important role in the variety of shape, size, and  morphological  strategies  of  metal  nanoparticles,  which  lead  to  different  application  activities  of these  metal  nnoparticles.  This  paper  mainly  summarizes  the  various  methods  of  gold  and  silver nanoparticle  synthesis  and  characterization  in  various  plant  parts  and  also  documents  detailed information  on  the  strategies  involved  in  using  plant  extracts  as  reducing  agents  in  the  synthesis  of metal nanoparticles with various applications .
Key words: AgNPs,AuNPs,Biosyntheisi, Plant extract

## Abstrak
Material  nano diperolah dari  material sintesis  biologis  melalui teknik  berbasis green chemistry  yang ramah  lingkungan.  Ulasan  ini  difokuskan  pada  sintesis  nanopartikel  logam  perak  dan  emas  pada tanaman  dan  karaterisasinya.  Ekstrak  tumbuhan  yang  dilakukan  secara  eksperimental  memberikan karakterisasi  yang  bervariasi.  Strategi  ini  memainkan  peranan  penting  dalam  variasi  strategi  bentuk, ukuran, dan morfologi dari nanopartikel logam, yang mengarah pada perbedaan aktivitas aplikasi dari nnopartikel  logam  tersebut.  Tulisan  ini  terutama  merangkum  berbagai  metode  sintesis  nanopartikel emas  dan  perak  dan  karakterisai  dalam  berbagai  bagian  tanaman  dan  juga  mendokumentasikan informasi  rinci  tentang  strategi  yang  terlibat  dalam  penggunaan  ekstrak  tanaman  sebagai  reduktor dalam sintesis nanopartikel logam dengan berbagai aplikasi.
Keywords: AgNPs, AuNPs, biosintesis, ekstrak tanaman

## PENDAHULUAN
Baru baru ini, perkembangan dan pertumbuhan nanoteknologi yang luar biasa, dan telah banyak minat experimental telah dihasilkan dalam studi nanopartikel logam (NP). Nanoteknologi  telah  menjadi  subjek  penelitian dan  antusiasme  yang  besar  bagi  para  peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Konsep nanomaterial  memiliki  dimensi  sintesis  dan manipulasi  material  dalam  skala  nano  Partikel nano  dari  logam  mulia  Perak  (Ag)  dan  emas (Au)  memiliki  peran  dalam  berbagai  bidang karena  sifat  fisika  dan  kimianya  yang  unik  dan
sangat  berbeda  dengan  partikel  curahnya  (bulk) (Siegel  et  al.,  2016).  Aplikasi  nanopartikel  ini (NP)  diantaranya  seperti  perawatan  luka  bakar, bahan implantasi gigi, bahan pelapis tahan karat, kosmetik  dan  aplikasi  biomedis  seperti  anti kanker,  antibakteri,  dan  antioxidant  (Ahmed  et al.,  2016;  Barabadi  et  al.,  2017).  Peranan berbagai  aplikasi  yang  beragam  terkait  dengan ukuran spesifik dan distribusi ukuran nanopartikel.  Dengan  demikian,  ukuran  dan distribusi  ukuran  sangat  penting  ketika  efek ukuran kuantum yang digunakan untuk mengontrol  properti  material.  Sehingga  analisis
terkontrol  dan  lengkap  dari  ukuran  partikel  dan distribusi ukuran sangat penting untuk memanfaatkan  nanopartikel  dalam  banyak aplikasi .
Nanopartikel  disintesis  melalui  metoda fisika  dan  kimia  terbukti  tidak  efisien,  karena mahal,  dan    berbahaya  bagi  lingkungan.  Green Sintesis  atau  sintesis  hijau    nanopartikel  perak (AgNP)  dan  emas  (AuNP)  telah  menjadi  solusi yang saat ini gencar dikembangkan. Penggunaan tanaman  sebagai  reduktor  material  nano  sangat menjanjikan, karena biaya yang murah, sederhana  dan  cepat.  Berbagai  jenis  organisme telah diekplorasi dalam menghasilkan nanopartikel salah satunya marine bio- nanotechnology (Willian, 2018). Kandungan senyawa bioaktif yang  ada dalam berbagai  jenis tanaman  (flavonoid,  fenol,  asam  sitrat,  asam askorbat,  polifenol,  terpen  dan  alkaloid)    telah berperan  dalam  proses  reduksi,  capping  agent dan  stabilisasi  nanopartikel  (Ahmed  et  al., 2016).
Sistem  tumbuhan  dapat  mensisntesis partikel  nano  baik  secara  intraseluler  dan extraseluler  (Nathakumar  and  Krishnan,  Chitra, rose chelan, 2019). Sintesis intarseluler nanopartikel logam adalah menumbuhkan tanaman  di  media  organik  yang  kaya  logam. sedangkan metoda ekstraselluler adalah  sintesis nanopartikel  menggunakan  ektrak  daun  dibuat dengan cara merebus dan menghancurkan daun. Mediasi tanaman yang berbeda akan menghasilkan  bentuk  dan  ukuran  nanopartikel perak  dan  emas  yang  bervariasi  (Ismail  et  al., 2016).  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menguraikan perkembangan  terkini  sintesis  AgNP  dan  AuNP yang  dimediasi  ekstrak  tumbuhan  yang  berbeda yang menghasilkan ukuran, bentuk dan morfologi  partikel  yang  bervariasi.  Berbagai karakterisasi  nanopartikel  logam  juga  akan dibahas pada tulisan ini.
BIOSINTESIS AgNP DAN AuNP .
Alam memiliki sumber tanaman yang berlimpah dengan  kandungan  metabolit  yang  berbeda. Sintesis  NP  dengan  bantuan  tanaman  menjadi populer  dalam  dunia  sintesis  material  nano. Perbedaan kandungan bioaktif akan memperlihatkan  perbedaan  bentuk,  morfologi dan  sifat  NP  (Ahmed  et  al.,  2016).  Pendekatan persiapan  umum  dalam  sintesis  mencakup mengumpulan  bagian  tanaman,  membersihkan dengan  air  untuk  menghilangkan  debu  dan kotoran, ektraksi berair menggunakan aquabidestilat, penyaringan, pengerikan,
pembuatan  powder  dan    yang  terakhir  bagian utama sintesisi NP.
Sintesisi AgNPs dan AuNPs oleh entitas biologis  karena  adanya  sejumlah  besar  bahan bioaktif kimia organik yang mampu mendonasikan  elektron  untuk  reduksi  ion  Ag + atau  Au 3+ menjadi  Ag 0 dan  Au 0 .  Bahan  aktif yang bertanggungjawab untuk reduksi bervariasi tergantung  pada  ekstrak  yang  digunakan.  Telah banyak dilaporkan bahwa dalam green synthesis, ekstrak tanaman merupakan reduktor yang lebih cepat  dibandingkan  dengan  organisme  lain seperti bakteri atau jamur. Beberapa keuntungan antara  lain  reaksi  cepat,  protokol  yang sederhana, teknik one step sintesis, non patogen dan ramah lingkungan (Rafique et al., 2017)
Berbagai metoda telah dilaporkan dalam memproduksi NP, salah  satunya dengan metoda reduksi. Metoda reduksi melibatkan dua langkah yaitu  proses  reduksi  ion  logam  oleh  agent pereduksi  dalam  hal  ini  ektrak  tanaman, selanjutnya  stabilisasi  oleh  agent  capping. Proses reduksi bisa terjadi dalam beberapa menit yang  ditandai  dengan  perubahan  warna  larutan koloid.  (Qiao  and  Qi,  2021).    Ekstrak  daun  dan buah dari  tanaman Pistacia Atlantica digunakan sebagai  agen  pereduksi  dan  capping  dengan mereaksikan  HAuCL 4 dengan  ektrak,  dimana terjadi  perubahan  warna  koloid  saat  10  detik setelah pencampuran prekursor dengan buah dan 20  detik    dengan  daun  sampai  terbentuk  warna merah  tua.  Proses  reduksi  secara  sempurna berakhir  selama  1  jam  reaksi  (Hamelian  et  al., 2018a). Sintesis AuNPs menggunakan Rhizophora  Stylosa ,  memerlukan  waktu  10-40 menit  untuk  reduksi  ion  perak  menjadi nanoperak (Willian et al., 2020).

## KARAKTERISASI NANOPARTIKEL (NP)
1. UV-Vis Spectrofotometri
Spektrofotometri  UV-Vis  merupakan  teknik awal dalam konfirmasi pembentukan nanopartikel logam dalam bentuk koloid. Prinsip cahaya  yang  diserap  oleh  nanopartikel  logam berada pada daerah UV dan tampak. Nanopartikel logam dengan sifat optik yang unik menunjukkan permukaan efek plasmon resonansi karena eksitasi elektron pada permukaan  logam.  Eksitasi  akan  bervariasi tergantung  pada  ukuran  partikel,  bentuk  dan konsentrasi  ion  logam  (Devi  et  al.,  2019). Munculnya  warna  kuning  hingga  kuning kecoklatan  dalam  larutan  tak  berwarna  telah dianggap  sebagai  indikasi  sintesis  AgNPs,
44 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 1 (2021)
sedangkan terbentuknya warna violet mengindikasikan
pembentukan AuNPs ditemukan oleh hampir semua peneliti.
Puncak  SPR  dari  AgNP  yang  disintesis terlihat pada kisaran 400 - 450 nm, kisaran yang signifikan  untuk  AgNP(Srikar  et  al.,  2016). Sedangkan untuk  puncak SPR pita kisaran 530– 570  pada  pembentukan  AuNP  dengan  ekstrak Lotus  leguminosae (Oueslati  et  al.,  2018). Perbedaan  warna  dispersi  koloid  yang  diamati menunjukkan  bahwa  partikel  emas  dengan ukuran  dan  /  atau  bentuk  berbeda  dihasilkan oleh ekstrak yang berbeda.(Vergara-castañeda et al., 2019).
Ekstrak  buah Litsea  cubeba sebagai  zat pentstabil  diperoleh  pada  panjang  gelombang maskimum  AuNPs  adalah  535  nm  yang  ditandai dengan  perubahan  warna  dari  kuning  pucat menjadi  ungu . Untuk  mempertahankan  ukuran NP, digunakan 3 variabel antara lain, konsentrai ion  Au,  suhu  reaksi  dan  waktu  reaksi. Konsentrasi  optimum  emas  untuk  menghasilkan AuNPs  terbaik  adalah  1,5  mmol/L  (Doan  et  al., 2020)
Dalam  percobaan  yang  dilakukan  oleh (Lakhan  et  al.,  2020),  ektrak  tunas  cengkeh berhasil  mereduksi  Ag + menjadi  Ag 0 ditandai dengan  perubahan  warna  koloid  dari  coklat muda  menjadi  coklat  tua  dengan  puncak  SPR 470-480  nm,  dimana  terjadi  pergeseran  panjang gelombang  yang  menandakan  terbentuknya partikel yang lebih besar.

## 2. Analisis FT-IR
Spektrum FT-IR digunakan untuk mendeteksi  gugus  fungsi  utama  dalam  ektrak tumbuhan  dan  kemungkinan  perannya  dalam proses  reduksi  selama  sintesis  AgNPs  ataupun AuNPs.  Efek  kestabilan  nanopartikel  perak  dan emas  juga  dimungkinkan  karena  adanya  peran biomolekul  dalam  ekstrak  tumbuhan.  Hasil  FT- IR  AgNPs  yang  direduksi  menggunakan  ektrak Prunus mengkonfirmasi  adanya  protein  dalam sampel.  Nanopartikel  yang  berikatan  dengan protein    baik  gugus  amina  bebas  maupun  oleh residu sistein dalam protein. Puncak pada daerah 1638 nm adalah karakterisasi ikatan amida yang bertanggungjawab atas peregangan gugus karbonil  karena  peptida  memiliki  kemampuan untuk mengikat logam dan melapisi nanopartikel logam (Kumar R, Ghoshal G, 2017).
(Maheshwaran et al., 2020) menggambarkan bahwa pendekatan
penggunaan tumbuhan untuk sintesisi NP logam yang  dilakukan  menggunakan  ekstrak  bunga
Zephyranthes Rosea menunjukkan adanya gugus fungsi  karbonil  dan  nitro  dari  alkaloid Amaryllidacea e yang membantu dalam pembentukan, reduksi, dan stabilisasi.
Ekstrak Kalanchoe daigremontiana
berperan sebagai capping. Mengandung senyawa  poliphenol,  protein,  amina,  amida, karbonil  mempertahankan  ukuran  nanopartikel dan  menjaga  kestabilannya.(Vergara-castañeda et al., 2019)

## 3. Analisis TEM
Distribusi  ukuran  nanopartikel  secara  umum merupakan masalah penting karena nanopartikel menunjukkan sifat fisik dan kimia yang berbeda, tergantung  pada  bentuk  dan  ukurannya.  Oleh karena  itu,  Transmission  electron  microscopy (TEM)  adalah  salah  satu  teknik  yang  paling tepat  untuk  mempelajari  ukuran  dan  bentuk nanopartikel  serta  distribusinya.  Banyak  ekstrak tumbuhan yanng berbeda telah digunakan untuk produksi  nanopartikel  dengan  tujuan  untuk menghasilkan  nanopartikel  yang  menghadirkan molekul  lapisan  capping  yang  berbeda  dan morfologi yang beragam(Rauwel et al., 2015).
Dengan metoda lain, AgNPs-2% Ekstrak  daun  Bayam  merah  ( Amaranthus Tricolor  L. )  yang  ditunjukkan  memperlihatkan partikel bentuk bola/ spherical dengan ukuran 5– 40  nm.  Terlihat  juga  bahwa  partikel  dikelilingi oleh  lapisan  tipis  sebagai  penutup  /  capping bahan  organik  dari  ekstrak  tumbuhan.  Bahan organik  capping  berguna  untuk  menstabilkan nanopartikel (Fatimah and Aftrid, 2019)
Sintesis AgNPs yang stabil dan spherical meggunakan ekstrak Persea Americana .  Ukuran  partikel  berubah  tergantung dari  jumlah  ekstrak  yang  digunakan.  Dari sebagian besar partikel  semi-bulat hingga besar, ukuran  dan  ketidakrataan  NP  tumbuh  karena lebih  banyak  ekstrak  digunaka(Girón-Vázquez et al., 2019a)
Ekstrak Dunaliella (AED)  (30%)  dan HAuCl 4 .xH 2 O (1mM) digunakan untuk pembentukan  AuNP.  Ukuran  dan  morfologi dikonfirmasi  oleh  TEM  yang  menunjukkan sebagian  besar  partikel  berbentuk  hampir  bulat tetapi beberapa partikel segitiga dan heksagonal. Histogram  distribusi  ukuran  menunjukkan  rata- rata  ukuran  partikel  22,4  nm  (berkisar  antara  5- 45 nm) (Singh et al., 2019).
Mekanisme  pasti  di  balik  pembentukan AuNP  berukuran  dan  bentuk  berbeda  belum diketahui  secara  mendalam.  Seperti  yang
dilaporkan  sebelumnya,  pembentukan  sifat polidisperse  dari  AuNPs  mungkin  disebabkan oleh  keterlibatan  berbagai  agen  pereduksi  yang ada  dalam  ekstrak  tanaman.  Hampir  sama dengan  studi  sebelumnya,  sintesis  AuNPs menggunakan ekstrak tanaman indigofera tinctoria (Vijayan  et  al.,  2018)  menghasilkan bentuk partikel spherical, triangular dan hexagonal dengan rata-rata ukuran partikel 6-29 nm.
Menurut  teori  mie,  ukuran  nanopartikel mempengaruhi    sifat  optiknya,  ketika diameter  partikel  berkurang,  maka  panjang gelombang  maksimal  dari  pita  SPR  akan bergeser ke arah kiri ( blue shift ) (Filip et al., 2019)

## 4. Analisis SEM
Karakterisasi  SEM  digunakan  untuk menganalisa permukaan nanopartikel dan bentuk partikel.  Analisis  ini  membantu  melengkapi analisis TEM pada permukaan. Sintesis nanopartikel emas dari limbah cangkang kacang macadamia menunjukkan  berbagai  bentuk nanopartikel Au melalui image SEM, nanopartikel segitiga dan heksagonal dan bentuk bola  dengan  ukuran  diameter  mulai  dari  50  nm hingga 200 nm (Dang et al., 2019)
Analisis
SEM juga mampu memperlihatkan gambaran agregasi dari AuNPS yang  terbentuk  dengan  capping  ektrak  buah Litsea  cubeba (Doan  et  al.,  2020).  Percobaan yang  dilakukan  (Nagababu  and  Rao,  2017) menyatakan  bahwa  AgNPs  yang  disintesisi dengan  mereduksi  AgNO 3 menggunakan  ektrak Sonneratia  apetala  Buch .- Ham sebagai  capping memperlihatkan  hasil  SEM  yang  memastikan bahwa  nanopartikel  perak  yang  terbentuk berbentuk spherical.

## 5. Analisis XRD
Sifat  kristal  logam  nanopartikel  ditetapkan menggunakan  analisis  difraksi  sinar-X  (XRD). Menggunakan  studi  XRD  dari  hampir  semua peneliti melaporkan pembentukan AgNPs terstruktur  kristal  berpusat  muka  atau  FCC ( face-  centered  cubic ).  Namun,  struktur  kubik dan heksagonal juga dilaporkan dalam beberapa kasus.  EDS  atau  EDAX  digunakan  untuk menganalisis komposisi elemen dalam nanomaterial.
Pola  XRD  digunakan  untuk  mendeteksi karakteristik  kristal  AgNP  yang  dimediasi ekstrak daun Piper betle . Puncak refleksi Bragg
diamati    di  2θ  dari  38,26,  46,36,  64,54,  dan 77,55  yang  masing-masing  sesuai  dengan  aspek (111), (200), (220), dan (311), yang melengkapi aspek  struktur  kristal  face-centered  cubic  (fcc) (Khan et al., 2019).
Struktur kristal FCC dari nanopartikel perak dikonfirmasi  oleh  puncak  yang  sesuai  dengan bidang  (111),  (200),  (220),  dan  (311)  dalam spektrum  XRD  dengan  ektrak daun  Mussaenda glabrata berperan  sebagai  reduktor  (Francis  et al., 2017).
Perbedaan  puncak  XRD  dari  AuNPs  yang dimediasi Thyme terlihat  pada  puncak,  44.147, 64.465  dan  77.580°  yang  merupakan  refleksi dari  struktur  Face  Center  Cubic  (FCC). Spektroskopi  Sinar-X  Energi  Dispersif  dari  Au NP  yang  disintesis,  menunjukkan  sinyal  emas yang kuat yang mengkonfirmasikan pembentukan AuNPs (Hamelian et al., 2018b)

## 6. DLS, Zeta Potensial dan PDI
Karakterisasan ini dilakukan terhadap Ukuran partikel,  Zeta  Potensial    (ZA)  dan  Polidispersi Indek  (PDI).  Analisis  ini  digunakan  untuk mengetahui  ukuran  partikel,  stabilitas  dan agregasi koloid dalam nanopartikel dan keseragaman  distribusi  NP.  Metoda  pengukuran berdasarkan  metoda  DLS  ( Dynamic  Light Scatter )  dengan  alat  PSA  (Particle  Size Analyzer). Zeta potensial menunjukkan kestabilan koloid nanopartikel dan PDI menunjukkan distribusi ukuran partikel. (Manosalva et al., 2019)
Terdapat  perbedaan  antara  pengukuran partikel  antara  TEM  dan  DLS.  (Usman  et  al., 2019).  Dalam  studinya,    (Zayed  et  al.,  2019) menegaskan DLS menentukan diameter hidrodinamik  yang  merupakan  penjumlahan dari  diameter  partikel  nano  dan  ketebalan lapisan  pelindung  surfaktan  atau  stabilizer. Teknik  pencitraan  TEM  hanya  mendeteksi bagian  yang  kaya  elektron  dari  partikel (partikel  Ag  dan  Au).  Karenanya,  hanya  inti dalam  yang  akan  diukur,  dan  ukurannya  akan lebih kecil.
Zeta  potensial  adalah  parameter  muatan listrik antara partikel koloid dan sangat penting dalam  menentukan  stabilitas  dan  agregasi koloid  nanopartikel.  Analisis  ini  melibatkan interaksi elektrostatik antara muatan permukaan  nanopartikel    dan  muatan  yang berlawaanan dengan ion dalam larutan (Devi et al.,  2019).  Potensi  Zeta  memiliki  nilai  yang berkisar  antara  +30  mV  hingga  -  30  mV, besarnya potensi zeta ini menandakan
46 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 1 (2021)
stabilitas  koloid  (Fatima  et  al.,  2020). Meningkatnya  konsentrasi  stablisator  juga diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan  NP  dan  menghasilkan  ukuran lebih  kecil.  Selain  itu  konsentrasi  ekstrak  juga dipengaruhi  oleh  indek  polisdipersitas  dengan AgNPs.  Indek  polidspersitas  menunjukkan nilai  dimensi  distribusi  ukuran  partikel.  Nilai indeks  polidispersitas  >0,7  menunjukkan  nilai distribusi ukuran partikel sangat luas (Barani et al., 2010).
Ekstrak Citrus  limetta sebagai  capping agent  telah  menghasilkan  AgNPs  dengan kestabilan  yang  baik.  Ukuran  hidrodinamik AgNPs  diamati  pada  107  nm,  nilai  PDI  0,25 menunjukkan  partikel  yang  dihasilkan  bersifat monodispersi.  Monodispersi  dan  bentuk  bola dari  AgNPs  tercermin  dari  ketajaman  puncak DLS.  Studi  ini  diulangi  setelah  120  hari  dan terbukti bahwa  luas puncak dan nilai PDI tidak banyak menyimpang, yang membuktikan stabilitas  yang  efektif  dari  AgNPs.(Dutta  et  al., 2020).
Sintesis  perak  dan  emas  yang  dimediasi oleh ekstrak daun Euphrasia officinalis diperolah  ukuran  partikel  rata-rata  AgNPs  yang disintesis  adalah  40,37  ±  1,8  nm  dengan  PDI 0,382  dan  untuk  AuNPs  adalah  49,72  ±  1,2nm dengan  PDI  0,484.  Nilai  potensial  zeta ditentukan  menjadi  -22,4  ±  2,1  mV  untuk AgNPs  dan  -15,0mV  ±  1,5  untuk  AuNPs  yang menegaskan  bahwa  nanopartikel  logam  yang disintesis  stabil  dalam  larutan    berair  dengan ditribusi  ukuran  partikel  yang  sempit  (Singh  et al., 2018)
Mekanisme  umum  kestabilan  koloid dijelaskan    dengan  baik  oleh  teori  DLVO ( Derjaguine  –Landaue-  Verweya-Overbee) yang  menyatakan  bahwa  partikel  nano cenderung  berkumpul  karena  interaksi  van der  walls,  kecuali  jika  lapisan  ligan menciptakan potensi tolakan untuk melawan  gaya  tarikan.  Tolakan  ini  dapat bersifat  sterik  (  dilapisi  dnegan  polimer, seperti  PVP  atau  molekul  tak  bermuatan) atau  bersifat  elektrostatik  (  pelapis  dengan ligan  bermuatan  (sitrat)  (Le  Ouay  and Stellacci, 2015)

## BAGIAN  TANAMAN  DALAM  SINTESIS NP
Berbagai studi telah dikemukakan bahwa  tanaman  dapat  mensintesis  nanopartikel logam dengan dua cara  yaitu  secara ektraseluler
dan  intraseluler.  Bagian  tanaman  yang  sering digunakan  adalah  daun  (Aisida  et  al.,  2020), bunga  (Johnson  et  al.,  2018),  biji  (Cyril  et  al., 2019),  kulit  batang  (Rajeshkumar,  2016),  akar (Francis et al., 2018) dan buah (Hamelian et al., 2018a).
Tanaman  memiliki  kemampuan  untuk berinteraksi dengan ion logam melalui mekanisme  oksidai-reduksi.  Hal  ini  memainkan peranan  utama  dalam  sintesis  nanopartikel logam  karena  kehadiran  molekul  bioaktif  yang berbeda  seperti  protein,  gula,  asam  amino  dan enzim  (N.H. Abdurahman et al, 2016; Srikar et al., 2016).
AgNPs  yang  disintesisi  dengan  bantuan ektrak  daun Pongamia  glabra  Vent  (Fab .) (Sahayaraj et al., 2020) memperlihatkan  serapan SPR  pada  rentang  430  nm  dengan  amina bertanggung  jawab  pada  reduksi  sedangkan amida  sebagai  agen  capping.  (Keshari  et  al., 2020) mempelajari bahwa hasil yang siginifikan diamati  saat  sintesis  AgNPs  direduksi  oleh ektrak  daun Cestrum  nocturnum. Ukuran nanopartikel  perak  yang  dihasilkan  lebih  kecil sekitar 20nm dengan bentuk spherical.
Selanjutnya bagian tanaman yang berbeda  digunakan  dalam  sintesis  nanopartikel perak,  menggunakan  kulit  batang Pongamia pinn ata. AgNPs yang dihasilkan berukuran 5-55 nm  yang  memiliki  potensi  aktivitas  antibakteri yang  baik  (Rajeshkumar,  2016).  Tabel  1  dan tabel  2  meperlihatkan  bagian  tanaman  yang berbeda digunakan untuk memproduksi nanopartikel perak dan emas.
Ekstrak  bunga Phyllanthus  emblica (Renuka  et  al.,  2020)  dan Zephyranthes  Rosea (Maheshwaran  et  al.,  2020)  juga  berhasil mereduksi  ion  Ag  menjadi  nanopartikel  perak dengan ukuran partikel kecil.
Produksi  nanopartikel  emas  (AuNPs) juga sangat berkembang saat ini dalam berbagai aplikasi  biomedis.  Sifat  fisika  dan  kimia  nano emas  telah  banyak  dimanfaatkan  dalam  bidang obat  obatan  khususnya  bahan  antikanker (Dhayalan  et  al.,  2018),  antibakterial  (Naimi- Shamel  et  al.,  2019),antioxidant  (Tahir  et  al., 2015)
Daun Lactuca  Indica terkenal  sebagai obat tradisonal di Asia. Ektrak air daun ini telah banyak  digunakan  untuk  pengobatan  berbagai penyakit  termasuk  dalam  aktivitas    antibakteri, antiinflamasi  dan  antioksidan  (Vo  et  al.,  2020). Ektrak
berair  daun  ini  sebagai  reduktor  dalam  sintesis AuNPS  dan  AgNPs  mengandung  senyawa polifenol seperti flavonid dan asam folat. Selain itu, bagian akar Euphorbia fischeriana digunakan  sebagai  capping  agent  dalam  sintesis AuNPs (Zhang et al., 2019) .
Gambar 1. Memperlihatkan pola XRD pada sintesis pada AgNPs yang dimediasi Uncaria Gambir Roxb . (Labanni et al., 2019)
No. Nama tanaman Bagian tanaman Karakterisasi Ukuran Bentuk Referensi 1. Pongamia glabra Vent(Fab.) Daun UV-Vis Spectrofotometer,XRD FT-IR,SEM,TEM ~29 nm Spherical (Sahayaraj et al., 2020) 2. Cestrum Nocturnum Daun UV-Vis Spectrofotometer,XRD FT-IR,SEM,TEM ~20nm, Spherical (Keshari et al., 2020) 3. Calotropis- gigantean Daun UV-Vis Spectrofotometer,XRD FT-IR,TEM 10-70 nm Spherical (Ali and Abdallah, 2020) 4. Melia azedarach Daun UV-Vis Spectrofotometer,SEM,EDX XRD,FTIR,DLS 18-30 nm Spherical Melia azedarach 5. Telfairia Occidentalis Daun UV-Vis Spectrofotometer,SEM,FTIR XRD 15.84nm - 19.2 nm Spherical (Aisida et al., 2020) 6. Pongamia pinnata Kulit batang  UV-Vis Spectrofotometer,XRD,TEM 5-55 nm Spherical (Rajeshkumar, 2016) SEM,EDAX 7. Persea americana Biji/benih UV-Vis Spectrofotometer,FTIR,TEM - Semi- spherical (Girón-Vázquez et al., 2019b) 8. phyllanthus emblica Buah UV-Vis Spectrofotometer,SEM,EDX XRD,FTIR,DLS 19-45 nm Spherical (Renuka et al., 2020) 9. Polianthes tuberosa Bunga UV-Vis Spectrofotometer,SEM,EDX <15 nm Spherical (Kumaran et al., 2019) 10 Zephyranthes Rosea Bunga UV-DRS Spectrofotometer,XRD EDX,XPS,SEM,TEM 10-30 nm Spherical (Maheshwaran et al., 2020) Tabel 1. Sintesis AgNPs pada berbagai bagian tanaman
Gambar 2. TEM AuNPs (Syukri et al., 2020)
Gambar  2  adalah  bentuk ukuran emas nanopartikel  pada  berbagai  ukuran  dan  bentuk, seperti  Spherical,  hexagonal  dan  trigonal dihasilkan  ketika  larutan  emas  direduksi  oleh ekstrak Uncaria  gambir  Roxb  (Syukri  et  al., 2020). Hasil  TEM  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan  TEA  dari  esktrak  gambir  sebagai capping  agent  dalam  berbagai  konsentrasi mempengaruhi ukuran partikel. Itu
Pola spektrum FTIR dari sintesis AgNPs dengan ekstrak tanaman mangrove terlihat pada gambar 3.  Pola  yang  sama  antara  ekstrak  dan  NP memperlihatkan  keterlibatan  langsung  ektrak dalam reduksi dan stabilisasi NP. No. Nama tanaman Bagian tanaman Karakterisasi Ukuran Referensi 1. Zephyranthes Rosea Bunga UV-DRS Spectrophotomete,FT- IR,XRD,SEM,EDX,TEM,XPS 10-30 nm Spherical (Maheshwaran et al., 2020) 2. Lactuca indica Daun UV-Vis Spectrophotomete,FT- IR,XRD,TEM,TG-DTA ~13,5 nm Spherical (Vo et al., 2020) 3. Uncaria gambir Roxb Daun UV-Vis Spectrophotomete,XRD,TEM 4-82 nm spherical, hexagonal, and triangular (Syukri et al., 2020) 4. Jasminum auriculatum Daun UV-Vis Spectrophotomete,XRD,TEM, SEM-EDX,FT-IR,DLS 8-37 nm Spherical (Balasubramanian et al., 2020) 5. red cabbage extracts Daun UV-Vis Spectrophotomet,TEM, ,DLS 18-30 nm 5-70nm Spherical (Unal et al., 2020) 6. Croton sparsiflorus Daun UV–vis Spectrofotometer, TEM, XRD, FT-IR,SEM EDAX Rata-rata 16,8 dan 17 nm Spherical (Boomi et al., 2020) 7. Litsea cubeba Buah UV–vis Spectrofotometer, TEM, XRD, FT-IR. 8-18 nm Spherical (Doan et al., 2020) 8. Mangifera indica Biji/benih UV–vis Spectrofotometer, SEM,TEM, XRD, FT-IR. ∼ 50 nm Spherical (Vimalraj et al., 2018) 9. Rosa damascena Bunga UV–vis Spectrofotometer, TEM, XRD, FT-IR. 10-30nm Spherical (Ghoreishi et al., 2011) 10. Euphorbia fischeriana Akar UV-Vis Spectrophotomet,FT- IR,TEM,XRD ,DLS 10-52 nm Spherical (Zhang et al., 2019)

## Tabel 2. Sintesis AuNPs pada berbagai bagian tanaman
Gambar 3. Spektrum FT (Willian et al., 2020).
Gambar  4.  menunjukkan  adanya  berbagai  ukuran partikel perak  yang terbentuk selama reduksi dengan ekstrak Papaver  somniferum (Vijayaraghavan  et  al., 2012)
Gambar  5.  Distribusi  ukuran    AgNPs  (kiri)  dan  zeta potensial  (kanan)    yang  diukur  dengan  metoda  DLS menunjukkan  nilai  -36  mV  yang  berada  dalam kisaran nanopartikel dengan stabilitas tinggi.(Sanyasi et al., 2016)

## PROSPEK KEDEPAN
Ulasan  ini  memberikan  gambaran  umum mengenai  strategi  pendekatan  sintesis  berbasis agen  biologis  yang  dianggap  sebagai  pilihan terbaik  dengan  mempertimbangkan  keunggulan seperti  sintesis  yang  cepat,  ramah  lingkungan dan  mudan  dan  murah.  Sangat  penting  untuk mengembangkan  AgNPs  dan  AuNPs  yang seragam  ukuran,  bentuk  dan  kestabilan  dalam menampilkan  potensi  yang  baik  dalam  aplikasi dengan  mengatur  jumlah,  dan  kondisi  sintesis. Dengan  tetap  mengeksplor  potensi  bagian tanaman  sebagai  agen  reduktor,  stabilisator  dan capping agent akan menjadikan riset bionanoteknologi semakin berkembang pesat.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmed, S., Ahmad, M., Swami, B.L., Ikram, S., 2016. REVIEW A review on plants extract mediated  synthesis  of  silver  nanoparticles for  antimicrobial  applications :  A  green expertise.  J.  Adv.  Res.  7,  17–28. https://doi.org/10.1016/j.jare.2015.02.007
Aisida,  S.O.,  Ugwu,  K.,  Nwanya,  A.C.,  Bashir,
A.K.H.,  Uba  Nwankwo,  N.,  Ahmed,  I., Ezema,  F.I.,  2020.  Biosynthesis  of  silver oxide  nanoparticles  using  leave  extract  of Telfairia  Occidentalis  and  its  antibacterial activity. Mater. Today Proc. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.00 5 Ali,  E.M.,  Abdallah,  B.M.,  2020.  Effective inhibition  of  candidiasis  using  an  eco- friendly leaf extract of calotropis- gigantean-mediated  silver  nanoparticles. Nanomaterials 10, 1–16. https://doi.org/10.3390/nano10030422 Balasubramanian,  S.,  Kala,  S.M.J.,  Pushparaj, T.L.,  2020.  Biogenic  synthesis  of  gold nanoparticles  using  Jasminum  auriculatum leaf extract and their catalytic, antimicrobial  and  anticancer  activities.  J. Drug  Deliv.  Sci.  Technol.  57,  101620. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101620
Barabadi,  H.,  Ovais,  M.,  Shinwari,  Z.K.,  2017.
Green  Chemistry  Letters  and  Reviews Anti-cancer green bionanomaterials : present  status  and  future  prospects  8253. https://doi.org/10.1080/17518253.2017.13
85856
Barani,  H.,  Montazer,  M.,  Toliyat,  T.,  Samadi,
N.,  2010.  Synthesis  of  Ag-liposome  nano composites. J. Liposome Res. 20, 323–329.
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 8 0 8 ,0 8 8 7 4 ,4 2 1 0 5 1 ,2 1 6 5 7 ,6 4 1 2 6 2 ,6 1 1 4 2 4 ,2 6 1 6 0 8 ,3 9 2 0 4 6 ,9 7 2 2 0 2 ,7 5 3 2 5 2 ,4 4 1 2 7 0 ,5 7 1 3 6 9 ,0 7 1 8 0 8 ,2 0 1 4 3 3 ,7 2 6 2 9 ,4 1 8 1 0 ,2 9 2 1 0 4 ,9 4 2 9 3 1 ,2 0 3 3 0 2 ,8 1 % T wavenumber (cm -1 ) AgNPs Extract 3 7 8 4 ,9 6
50 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 1 (2021)
https://doi.org/10.3109/089821009035441
77 Boomi, P., Poorani, G.P., Selvam, S., Palanisamy, S., Jegatheeswaran, S., Anand, K.,  Balakumar,  C.,  Premkumar,  K.,  Prabu, H.G.,  2020.  Green  biosynthesis  of  gold nanoparticles  using  Croton  sparsiflorus leaves  extract  and  evaluation  of  UV protection,  antibacterial  and  anticancer applications.  Appl.  Organomet.  Chem.  34, 1–13. https://doi.org/10.1002/aoc.5574
Cyril, N., George, J.B., Joseph, L., Raghavamenon,  A.C.,  Sylas,  V.P.,  2019. Assessment  of  antioxidant,  antibacterial and anti-proliferative (lung cancer cell line
A549) activities of green synthesized silver nanoparticles from Derris trifoliata. Toxicol.  Res.  (Camb).  8,  297–308. https://doi.org/10.1039/C8TX00323H
Dang,  H.,  Fawcett,  D.,  Eddy,  G.,  Poinern,  J.,
Eddy,  G.,  Poinern,  J.,  2019.  Green synthesis of gold nanoparticles from waste macadamia nut shells and their antimicrobial  activity  against  Escherichia coli  and  Staphylococcus  epidermis  7, 1171–1177.
Devi, G.K., Suruthi, P., Veerakumar, R., Vinoth, S.,  Subbaiya,  R.,  Chozhavendhan,  S.,
2019.  A  Review  on  Metallic  Gold  and Silver  Nanoparticles.  Res.  J.  Pharm. Technol. 12, 935. https://doi.org/10.5958/0974- 360x.2019.00158.6
Dhayalan,  M.,  Denison,  M.I.J.,  Ayyar,  M.,
Gandhi, N.N., Krishnan, K., Abdulhadi, B., 2018.  Biogenic  synthesis,  characterization of  gold  and  silver  nanoparticles  from
Coleus  forskohlii  and  their  clinical importance.  J.  Photochem.  Photobiol.  B Biol. 183, 251–257. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2018.0 4.042 Doan,  V.D.,  Thieu,  A.T.,  Nguyen,  T.D.,
Nguyen, V.C., Cao, X.T., Nguyen, T.L.H.,
Le,  V.T.,  2020.  Biosynthesis  of  Gold
Nanoparticles  Using  Litsea  cubeba  Fruit Extract  for  Catalytic  Reduction  of  4- Nitrophenol. J. Nanomater. 2020. https://doi.org/10.1155/2020/4548790
Dutta,  T.,  Ghosh,  N.N.,  Das,  M.,  Adhikary,  R., Mandal,  V.,  Chattopadhyay,  A.P.,  2020. Green  synthesis  of  antibacterial  and antifungal silver nanoparticles using Citrus limetta  peel  extract:  Experimental  and theoretical studies. J. Environ. Chem. Eng.
8, 104019. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104019 Fatima, R., Priya, M., Indurthi, L.,
Radhakrishnan,  V.,  Sudhakaran,  R.,  2020. Biosynthesis  of  silver  nanoparticles  using red  algae  Portieria  hornemannii  and  its antibacterial activity against fish pathogens.  Microb.  Pathog.  138,  103780. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.103 780 Fatimah, I., Aftrid, Z.H.V.I., 2019. Characteristics and antibacterial activity of green  synthesized  silver  nanoparticles using red spinach (Amaranthus Tricolor L.) leaf  extract.  Green  Chem.  Lett.  Rev.  12, 25–30. https://doi.org/10.1080/17518253.2019.15 69729 Filip,  G.A.,  Moldovan,  B.,  Baldea,  I.,  Olteanu,
D.,  Suharoschi,  R.,  Decea,  N.,  Cismaru, C.M.,  Gal,  E.,  Cenariu,  M.,  Clichici,  S., David,  L.,  2019.  UV-light  mediated  green synthesis  of  silver  and  gold  nanoparticles using  Cornelian  cherry  fruit  extract  and their  comparative  effects  in  experimental inflammation.  J.  Photochem.  Photobiol.  B Biol. 191, 26–37. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2018.1 2.006
Francis, S., Joseph, S., Koshy, E.P., Mathew, B., 2017. Green synthesis and characterization of  gold  and  silver  nanoparticles  using Mussaenda  glabrata  leaf  extract  and  their environmental applications to dye degradation.  Environ.  Sci.  Pollut.  Res.  24, 17347–17357.
https://doi.org/10.1007/s11356-017-9329-2
Francis,  S.,  Koshy,  E.P.,  Mathew,  B.,  2018.
Green synthesis of Stereospermum suaveolens capped silver and gold nanoparticles  and  assessment  of  their innate antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities. Bioprocess Biosyst. Eng. 41, 939–951. https://doi.org/10.1007/s00449-018-1925-0
Ghoreishi,  S.M.,  Behpour,  M.,  Khayatkashani,
M.,  2011.  Green  synthesis  of  silver  and gold  nanoparticles  using  Rosa  damascena and its primary application in electrochemistry. Phys.
E Low- dimensional  Syst.  Nanostructures  44,  97– 104. https://doi.org/10.1016/j.physe.2011.07.00 8 Girón-Vázquez,  N.G.,  Gómez-Gutiérrez,  C.M.,
Soto-Robles,  C.A.,  Nava,  O.,  Lugo- Medina,  E.,  Castrejón-Sánchez,  V.H., Vilchis-Nestor,  A.R.,  Luque,  P.A.,  2019a. Study  of  the  effect  of  Persea  americana seed  in  the  green  synthesis  of  silver nanoparticles and their antimicrobial properties. Results Phys. 13.
https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.02.078
Girón-Vázquez,  N.G.,  Gómez-Gutiérrez,  C.M.,
Soto-Robles,  C.A.,  Nava,  O.,  Lugo- Medina,  E.,  Castrejón-Sánchez,  V.H.,
Vilchis-Nestor,  A.R.,  Luque,  P.A.,  2019b. Study  of  the  effect  of  Persea  americana seed  in  the  green  synthesis  of  silver nanoparticles and their antimicrobial properties.  Results  Phys.  13,  102142. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.02.078 Hamelian, M., Hemmati, S., Varmira, K., Veisi, H.,  2018a.  Green  synthesis,  antibacterial, antioxidant  and  cytotoxic  effect  of  gold nanoparticles  using  Pistacia  Atlantica extract. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 93, 21–
30. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2018.07.018
Hamelian,  M.,  Varmira,  K.,  Veisi,  H.,  2018b. Green  synthesis  and  characterizations  of gold  nanoparticles  using  Thyme  and survey  cytotoxic  effect,  antibacterial  and antioxidant potential. J. Photochem.
Photobiol. B Biol. 184, 71–79. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2018.0 5.016 Ismail,  M.,  Gul,  S.,  Khan,  M.A.,  Khan,  M.I., 2016. — A Review on Recent TrendsPlant Mediated  Green  Synthesis  of  Anti-
Microbial Silver Nanoparticles. https://doi.org/10.1166/rnn.2016.1073
Johnson,  P.,  Krishnan,  V.,  Loganathan,  C.,
Govindhan, K., Raji, V., Sakayanathan, P., Vijayan,  S.,  Sathishkumar,  P.,  Palvannan, T.,  2018.  Rapid  biosynthesis  of  Bauhinia variegata  flower  extract-mediated  silver nanoparticles:  an  effective  antioxidant scavenger  and  α-amylase  inhibitor.  Artif.
Cells,  Nanomedicine  Biotechnol.  46,
1488–1494. https://doi.org/10.1080/21691401.2017.13 74283
Keshari,  A.K., Srivastava, R., Singh, P., Yadav,
V.B.,  Nath,  G.,  2020.  Antioxidant  and antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized  by  Cestrum  nocturnum.  J. Ayurveda Integr. Med. 11, 37–44.
https://doi.org/10.1016/j.jaim.2017.11.003
Khan,  S.,  Singh,  S.,  Gaikwad,  S.,  Nawani,  N.,
Junnarkar, M., Pawar, S.V., 2019.
Optimization of process parameters for the synthesis of silver nanoparticles from Piper betle  leaf  aqueous  extract,  and  evaluation of  their  antiphytofungal  activity.  Environ.
Sci. Pollut. Res. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05239- 2 Kumar  R,  Ghoshal  G*,  J.A.  and  G.M.,  2017. Rapid Green Synthesis of Silver Nanoparticles  (AgNPs)  Using  (Prunus persica)  Plants  extract:  Exploring  its Antimicrobial  and  Catalytic  Activities.  J. Nanomed. Nanotechnol. 08. https://doi.org/10.4172/2157- 7439.1000452 Kumaran,  S.,  Santhiyaa,  R.V.,  Prakaesh,  U.,
Sivasankari, B., Kokila, D., 2019. Biosynthesis  of  silver  nanoparticles  using aqueous  flower  extracts  of  Polianthes tuberosa  and  their  antibacterial  and cytotoxicity activity .
Labanni, A., Zulhadjri, Z., Handayani, D., Ohya, Y.,  Arief,  S.,  2019.  The  effect  of monoethanolamine  as  stabilizing  agent  in Uncaria  gambir  Roxb.  mediated  synthesis of  silver  nanoparticles  and  its  antibacterial activity.  J.  Dispers.  Sci.  Technol.  0,  1–8. https://doi.org/10.1080/01932691.2019.16 26249
Lakhan, M.N., Chen, R., Shar, A.H., Chand, K.,
Shah,  A.H.,  Ahmed,  M.,  Ali,  I.,  Ahmed, R.,  Liu,  J.,  Takahashi,  K.,  Wang,  J., 2020. Eco-friendly green synthesis of clove buds extract  functionalized  silver  nanoparticles and  evaluation  of  antibacterial  and antidiatom  activity.  J.  Microbiol.  Methods 173, 105934. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2020.1059 34
Le  Ouay,  B.,  Stellacci,  F.,  2015.  Antibacterial activity  of  silver  nanoparticles:  A  surface science  insight.  Nano  Today  10,  339–354. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.0 02
Maheshwaran,  G.,  Nivedhitha  Bharathi,  A., Malai  Selvi,  M.,  Krishna  Kumar,  M.,
Mohan  Kumar,  R.,  Sudhahar,  S.,  2020.
Green synthesis of Silver oxide nanoparticles  using  Zephyranthes  Rosea flower extract and evaluation of biological activities.  J.  Environ.  Chem.  Eng.  8, 104137. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104137 Manosalva,  N.,  Tortella,  G.,  Cristina  Diez,  M.,
52 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 1 (2021)
Schalchli,  H.,  Seabra,  A.B.,  Durán,  N., Rubilar, O., 2019. Green synthesis of silver nanoparticles:  effect  of  synthesis  reaction parameters on antimicrobial activity.
World  J.  Microbiol.  Biotechnol.  35,  1–9.
https://doi.org/10.1007/s11274-019-2664-3 N.H.  Abdurahman;  1  J.Nitthiya;  2  Manal,  S.O., 2016. The Potential of Rhizophoramucronata  in  Extracting  the Chemical  Composition  and  Biological Activities  as  Mangrove  Plants:  A  Review.
Aust. J. Basic Appl. Sci. 10, 114–139.
Nagababu, P., Rao, V.U., 2017. Pharmacological  Assessment  ,  Green synthesis  and  Characterization  of  Silver Nanoparticles of Sonneratia apetala Buch . -Ham  .  Leaves.  J.  Appl.  Pharm.  Sci.  7, 175–182.
https://doi.org/10.7324/JAPS.2017.70824
Naimi-Shamel,  N.,  Pourali,  P.,  Dolatabadi,  S., 2019. Green synthesis of gold nanoparticles  using  Fusarium  oxysporum and antibacterial activity of its tetracycline conjugant. J. Mycol. Med. 1–7.
https://doi.org/10.1016/j.mycmed.2019.01.
005
Nathakumar,  R.,  Krishnan,  Chitra,  rose  chelan,
sankar  seethalakshmi  and  kurian  grace selina,  2019.  Extracellular  Biofabrication of Silver and Gold Nanoparticles: Treasures From the Abyssal Zone. Asian J. Pharm. Clin. Res. 44–54. https://doi.org/10.22159/ajpcr.2019.v12i2.
29781
Oueslati,  M.H.,  Tahar,  L.  Ben,  Harrath,  A.H., 2018. Catalytic, antioxidant and anticancer activities of gold nanoparticles synthesized by  kaempferol  glucoside  from  Lotus leguminosae.  Arab.  J.  Chem.  13,  3112– 3122. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2018.09.00 3
Qiao, J., Qi, L., 2021. Recent progress in plant- gold nanoparticles fabrication methods and bio-applications. Talanta 223. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.1213 96 Rafique,  M.,  Sadaf,  I.,  Rafique,  M.S.,  Tahir,
M.B.,  2017.  A  review  on  green  synthesis of silver nanoparticles and their applications.  Artif.  Cells,  Nanomedicine, Biotechnol. 0, 1272–1291. https://doi.org/10.1080/21691401.2016.12 41792
Rajeshkumar,  S.,  2016.  Synthesis  of  silver
nanoparticles using fresh bark of Pongamia pinnata and characterization of its antibacterial  activity  against  gram  positive and  gram  negative  pathogens.  Resour. Technol. 2, 30–35. https://doi.org/10.1016/j.reffit.2016.06.003 Rauwel,  P.,  Küünal,  S.,  Ferdov,  S.,  Rauwel,  E., 2015. A Review on the Green Synthesis of Silver Nanoparticles
and Their Morphologies Studied via TEM 2015. Renuka,  R.,  Devi,  K.R.,  Sivakami,  M., Thilagavathi, T., Uthrakumar, R., Kaviyarasu,  K.,  2020.  Biosynthesis  of silver  nanoparticles  using  phyllanthus emblica  fruit  extract  for  antimicrobial application.  Biocatal.  Agric.  Biotechnol.
24, 101567. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101567
Sahayaraj,  K.,  Balasubramanyam,  G.,  Chavali,
M.,  2020.  Green  synthesis  of  silver nanoparticles  using  dry  leaf  aqueous extract  of  Pongamia  glabra  Vent  (Fab.), Characterization and phytofungicidal activity.  Environ.  Nanotechnology,  Monit. Manag. 14, 100349. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.1003 49 Sanyasi, S., Majhi, R.K., Kumar, S., Mishra, M.,
Ghosh,  A.,  Suar,  M.,  Satyam,  P.V., Mohapatra,  H.,  Goswami,  C.,  Goswami, L.,  2016.  Polysaccharide-capped  silver Nanoparticles  inhibit  biofilm  formation and  eliminate  multi-drug-resistant  bacteria by  disrupting  bacterial  cytoskeleton  with reduced  cytotoxicity  towards  mammalian cells. Sci. Rep. 6, 1–16. https://doi.org/10.1038/srep24929
Siegel,  J.,  Staszek,  M.,  Polívková,  M.,
Řezníčková,  A.,  2016.  Green  synthesized noble  metals  for  biological  applications.
Mater. Today Proc. 3, 608–616. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2016.01.09 8 Singh, A.K., Tiwari, R.,  Singh, V.K., Singh,  P., Khadim, S.R., Singh, U., Laxmi, Srivastava, V., Hasan, S.H., Asthana, R.K., 2019. Green synthesis of gold nanoparticles  from  Dunaliella  salina,  its characterization  and  in  vitro  anticancer activity  on  breast  cancer  cell  line.  J.  Drug Deliv. Sci. Technol. 51, 164–176. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.02.023
Singh,  H.,  Du,  J.,  Singh,  P.,  Yi,  T.H.,  2018.
Ecofriendly  synthesis  of  silver  and  gold nanoparticles  by  Euphrasia  officinalis  leaf
extract  and  its  biomedical  applications. Artif. Cells, Nanomedicine Biotechnol. 46, 1163–1170.
https://doi.org/10.1080/21691401.2017.13
62417
Srikar, S.K., Giri, D.D., Pal, D.B., Mishra, P.K.,
Upadhyay,  S.N.,  2016.  Green  Synthesis  of Silver Nanoparticles : A Review 34–56.
Syukri,  A.,  Fri  Wardana,  N.,  Zulhadjri,  Z.,
Arniati,  L.,  2020.  High  antibacterial properties  of  green  synthesized  gold nanoparticles  using  Uncaria  gambir  Roxb. leaf  extract  and  triethanolamine.  J.  Appl. Pharm. Sci. 10, 124–130. https://doi.org/10.7324/japs.2020.10814
Tahir,  K.,  Nazir,  S.,  Li,  B.,  Ullah,  A.,  Ul,  Z.,
Khan,  H.,  Gong,  P.Y.,  Khan,  U.,  Ahmad, A.,  2015.  Nerium  oleander  leaves  extract mediated  synthesis  of  gold  nanoparticles and  its  antioxidant  activity.  Mater.  Lett. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.05.06 2
Unal,  I.S.,  Demirbas,  A.,  Onal,  I.,  Ildiz,  N., Ocsoy,  I.,  2020.  One  step  preparation  of stable gold nanoparticle using red  cabbage extracts  under  UV  light  and  its  catalytic activity.  J.  Photochem.  Photobiol.  B  Biol. 204, 111800. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.1 11800 Usman,  A.I.,  Aziz,  A.A.,  Noqta,  O.A.,  2019.
Application  of  green  synthesis  of  gold nanoparticles:  A  review.  J.  Teknol.  81, 171–182. https://doi.org/10.11113/jt.v81.11409
Vergara-castañeda,  H.,  Granados-segura,  L.O.,
Luna-bárcenas,  G.,  Mcclements,  D.J.,
2019.  Gold  nanoparticles  bioreduced  by natural  extracts  of  arantho  (  Kalanchoe daigremontiana  )  for  biological  purposes : physicochemical , antioxidant and antiproliferative evaluations Gold
nanoparticles bioreduced by natural extracts of arantho ( Kalanchoe da.
Vijayan,  R.,  Joseph,  S.,  Mathew,  B.,  2018. Indigofera  tinctoria  leaf  extract  mediated green  synthesis  of  silver  and  gold nanoparticles  and  assessment  of  their anticancer,  antimicrobial,  antioxidant  and catalytic properties. Artif. Cells, Nanomedicine  Biotechnol.  46,  861–871.
https://doi.org/10.1080/21691401.2017.13 45930
Vijayaraghavan,  K.,  Nalini,  S.P.K.,  Prakash, N.U.,  Madhankumar,  D.,  2012.  One  step
green synthesis of silver nano / microparticles using extracts of Trachyspermum ammi and Papaver somniferum. Colloids Surfaces B Biointerfaces 94, 114–117. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.01. 026
Vimalraj,  S.,  Ashokkumar,  T.,  Saravanan,  S., 2018.  Biomedicine  &  Pharmacotherapy Biogenic  gold  nanoparticles  synthesis mediated  by  Mangifera  indica  seed aqueous  extracts  exhibits  antibacterial  , anticancer  and  anti-angiogenic  properties. Biomed.  Pharmacother.  105,  440–448. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.05.1 51
Vo,  T.T.,  Dang,  C.H.,  Doan,  V.D.,  Dang,  V.S., Nguyen, T.D., 2020. Biogenic Synthesis of Silver  and  Gold  Nanoparticles  from Lactuca  indica  Leaf  Extract  and  Their Application  in  Catalytic  Degradation  of Toxic  Compounds.  J.  Inorg.  Organomet. Polym. Mater. 30, 388–399. https://doi.org/10.1007/s10904-019-01197- x
Willian,  N.,  2018.  Marine  Bio-Nanoteknologi Perak  (AgNPs)  menggunakan  Ekstrak Tanaman  Mengrove  dan  Aplikasinya.  J. Zarah 6, 13–20.
Willian,  N.,  Syukri,  Zulhadjri,  Labanni,  A., Arief,  S.,  2020.  Bio-friendly  synthesis  of silver nanoparticles using mangrove rhizophora stylosa leaf aqueous extract and its  antibacterial  and  antioxidant  activity. Rasayan J. Chem. 13, 1478–1485. https://doi.org/10.31788/RJC.2020.133576
0
Zayed,  M.F.,  Mahfoze,  R.A.,  El-kousy,  S.M.,
Al-Ashkar, E.A., 2019. In-vitro antioxidant and  antimicrobial  activities  of  metal nanoparticles biosynthesized using
optimized  Pimpinella  anisum  extract.
Colloids  Surfaces  A  Physicochem.  Eng. Asp. 124167. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.124 167
Zhang, T., Dang, M., Zhang, W., Lin, X., 2019. Gold nanoparticles synthesized from Euphorbia  fischeriana  root  by  green  route method alleviates the isoprenaline hydrochloride induced myocardial infarction in rats. J. Photochem. Photobiol. B Biol. 111705. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2019.1 11705